text: 在常壓下，單質鐵有三種同素異形體：α鐵、γ鐵和δ鐵。高壓下存在第四種異形體稱ε鐵。一些實驗資料表明可能存在第五種高壓形式，但只有在極高溫與高壓下穩定。鐵在常壓下的穩定相十分重要，基於各相碳溶解度差異還可以形成不同效能的鋼。鐵的高壓相還在行星芯固體部分的建模中有重要應用。通常假定地球的核心基本由具有ε結構的結晶鐵-鎳合金組成。 據信包圍固態內芯的外芯由混合有鎳的液態鐵和痕量的較輕元素組成。標準壓力同素異形體.阿爾法鐵.在912 °C結構。磁性上，α-鐵在高溫下是順磁性的。但是，當它冷卻到771°C。 但是，此術語已過時且具有誤導性，因為當鐵透過居里溫度以下時，磁疇會對齊，但不會發生結構變化。β-Fe在晶體學上與α-Fe相同，除了磁疇和隨溫度變化的以體為中心的擴充套件立方晶格引數外，因此在鋼熱處理中僅次要重要性。因此，通常不將β“相”視為唯一相，而僅將其視為α相場的高溫端。A2在圖1的相圖中形成了β-鐵和α場之間的邊界。同樣，與A1、高溫的δ-Fe和高壓的六方鐵。室溫下低碳鋼或低碳鋼以及大多數鑄鐵的主要相是鐵磁性α-Fe。它的布氏硬度約為80。碳的最大溶解度在727°C約為0.001 wt％。當它溶解在鐵中時，碳原子佔據了間隙“孔”。碳的直徑約為四面體孔的兩倍，因此會引入很強的區域性應變場。低碳鋼組成。該合金具有稱為珠光體的層狀結構。由於貝氏體和珠光體均含有α-Fe作為成分，因此，如果允許其在室溫下達到平衡，則任何鐵-碳合金都將含有一定量的α-Fe。α-Fe的量取決於冷卻過程。A2臨界溫度和感應加熱.β-Fe和A 2臨界溫度對於鋼的感應加熱加熱和鐵磁磁滯損耗。在A2之上，磁滯機制消失，並且每升高一度溫度所需的能量實質上大於在A2之下。可能需要負載匹配電路來改變感應電源中的阻抗，以補償這種變化。隨著鐵進一步冷卻到1,394 °C。這種碳飽和的γ形式在不鏽鋼中表現出來。隨著鐵水的冷卻，它在1,538°C晶體結構。 δ-鐵在1,475°C下可溶解質量達0.08％的碳。高壓同素異形體.ε-鐵/六方鐵.在高於約10 GPa的壓力和幾百開爾文或更低的溫度下，α-鐵變成六方密堆積結構，也稱為ε-鐵或六鐵。高溫的γ相也轉變為ε-鐵，但在較高的壓力下會發生變化。已經觀察到ε-Fe與Mn，Os和Ru的合金中的反鐵磁性。實驗高溫高壓.如果存在另一種穩定形式，則可能會在至少50 GPa的壓力和至少1,500 K的溫度下出現；人們認為它具有正交晶或雙重hcp結構。截至2011年12月，正在對高壓和超稠密碳同素異形體進行近期和正在進行的實驗。相變.熔點和沸點.根據實驗，鐵的熔點在低於50的壓力下得到了很好的定義 GPa。對於更大的壓力，已公佈的資料將γ-ε-液體三點置於相差數十吉帕和1000千帕的壓力下。 熔點K。一般而言，鐵動力學和衝擊波實驗的分子動力學計算機模擬表明，與在金剛石砧座單元中進行的靜態實驗相比，熔點更高，熔化曲線的斜率要陡得多。鐵的熔點和沸點，其沿霧化的焓，比那些更早組低3D元素從鈧到鉻，示出了3d電子到金屬鍵的減少貢獻，因為它們吸引了越來越多入原子核惰性核； 然而，它們高於先前元素錳的值，因為該元素具有半填滿的3d軌域，因此其d電子不容易離域。釕卻出現同樣的趨勢，鋨卻沒有。結構相變.鐵從一種晶體結構轉變為另一種晶體的確切溫度取決於鐵中溶解了多少元素以及其他型別的元素。不同固相之間的相界繪製在二元相圖上，通常以溫度對鐵的百分比的形式繪製。新增某些元素會縮小γ相的溫度範圍，而另一些元素會增加γ相的溫度範圍。在減小伽馬相位範圍的元件中，α-γ相位邊界與γ-δ相位邊界相連，形成通常稱為"伽馬環的東西"。新增伽瑪環新增劑可將鐵保持在體心立方結構中，並防止鋼發生相轉變為其他固態的現象。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 鐵的同素異形體
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=7409443